( 770 ) 



5o volts, l'expérience a été faite en tube; d'abondantes vapeurs se sont dégagées pen- 

 dant l'expérience qui dura quelques minutes. 



» Le tube refroidi nous présentait l'aspect suivant : 



» Dans le fond du tube on aperçoit un culot à aspect métallique, de structure cris- 

 talline. 



» Sur les parois, incrustés dans le charbon, de petits globules que l'on peut déta- 

 cher facilement. 



» Ces divers produits sont constitués par du protosulfure. 



Tliéorir. 



Sn 78,30 79'29 78,66 



S 2j,6o 20,70 2 1,33 



» Ce sulfure présente une stabilité remarquable. 



» V. Nickel. — Le sulfure anhydre NiS a été obtenu par combinaison directe du 

 nickel réduit et du soufre; après une chaufTe d'une demi-heure' dans le four petit mo- 

 dèle, il nous a donné le sous-sulfure Ni^S. 



» Nous obtenons également ce sous-sulfure en réduisant le sulfate anhydre par le 

 charbon sous l'action d'un courant de 35 ampères et 35 volts; nous avons fait varier la 

 durée de la chaufTe entre dix minutes et quarante-cinq minutes; nous obtenons tou- 

 jours Ni- S. 



Thùorie. 



Ni 78,5 78,66 



S 21 , 39 21 ,32 



Signalé par Berthier ('). 



Ce corps, non cristallisé, est jaune bronze. Ce sous-sulfure est soumis à l'action d'un 

 courant de 900 ampères et 60 volts. Dans une première expérience, qui dura cinq 

 minutes, la fonte obtenue présentait la composition : 



Ni 90jOi 90, 3o 



S 4>23 4;3o 



Graphite 5,38 5,22 



Carb. total 5,5o 5,32 



» Afin d'obtenir la désulfuration complète, nous avons soumis celte première fonte 

 et pendant dix minutes à l'action du même courant. Nous obtenons une deuxième 

 fonte renfermant encore des traces de soufre : 



Nickel 93,80 



Traces de soufre. 



Carbone total 5,95 



Gra])hite 5 , 55 



» VI. Cobalt. — Le protosulfure CoSa été obtenu en réduisant par le charbon, dans 

 le four petit modèle, le sulfate anhydre de cobalt; la durée de la cliaulTe vaiianl de 

 dix minutes à vingt-cinq minutes, on obtient toujours CoS. 



(') MoissAN et OuvRARi), Le Nickel. 



